12 



C. Doelter, Synthetische Studien. 



Nicht an allen Stellen ist die Schmelze gleich, an man- 

 chen wurden auch pyroxenähnliche Kryställchen sowie viel 

 Magnetit beobachtet. 



Eisenreicher Strahlstein von Nord-Amerika mit öfacher 

 Menge von Chlorcalcium und Chlormagnesium im Salzsäure- 

 strom geschmolzen ergab Krystalle, welche sich optisch genau 

 einer Hornblende ähnlich verhalten, es sind lange Säulen 

 dichroitisch, mit Auslöschung nach der Yerticalaxe im Maximum 

 19^ mit prismatischer Spaltbarkeit. 



Die qualitative Analyse ergab Si, Ca, Mg, Fe, eine quan- 

 titative Analyse soll noch, sobald genügendes Material vor- 

 handen, nachgetragen werden. Ein Theil des Eisens hat sich 

 als Magnetit abgeschieden. 



Diese Strahlstein-Krystalle sind von gelbgrüner Farbe, in- 

 folge ihres geringen Eisengehaltes nur schwach pleochroitisch, 

 aber immerhin merklich, ziemlich stark brechend. 



Sie zeigen die in Fig. 2 abgebildete Form und sind oft 

 an den Enden durch die Flächen Poo (1) ausgezeichnet, die 

 Messung des Winkels 1 : 1 ergab 148^. Manche Krystalle 

 zeigen mikrolithischen Aufbau. Die prismatische Spaltbarkeit 

 ist deutlich sichtbar und die Messung ergiebt 124^. Das 

 Maximum der Auslöschung ist höchstens 19^. Die Über- 

 einstimmung mit Strahlstein ist eine so vollkommene, dass ich 

 ursprünglich glaubte, das Mineral sei überhaupt nicht ge- 

 schmolzen, da jedoch der nächste Versuch ein ganz analoges 

 Resultat ergab und gut ausgebildete Krystalle sich bildeten, 

 so ist letzteres ausgeschlossen. 



Ganz dieselben Resultate wurden erzielt, als statt Horn- 

 blendepulver die Mischung 



CaO, 3MgO, 4Si02 

 CaO, 3FeO, 4Si02 

 angewandt wurde, es ergaben sich amphibolähnliche Krystalle 

 mit Auslöschung von 20^, hellgrün, schwach pleochroitisch in 

 Prismen, den eben beschriebenen sehr ähnlich, aber kleiner 

 und oft radial angeordnet. 



Als Hornblende mit einem Gemenge von Chlorcalcium und 

 Chlormagnesium zusammengeschmolzen wurde, schied sich sehr 



^ Dagegen hatte ein Gemenge gleicher Theile von Strahlstein und 

 CaCl2, NaF, MgFg Augit ergeben. Doelter 1. c. p. 72. 



